Can you summarize the following document?
        
  

  在地球科學中,脆韌轉換帶(brittle-ductile transition zone)是一個地層帶,在大陸地殼約深,在冰川下的脆性-延性轉換帶則約在深,在這轉換帶岩石的韌性減弱且傾向延性變形。然而,在就算在轉換帶之上,延性變形依然有機會發生,在轉換帶之下,物質也有可能發生韌性變形。這轉換帶的產生是因隨深度越深,壓力越大,韌性減弱,另一方面隨著溫度提高,使延性變強。 而轉換帶就產生在延性超過韌性之時。

  延展性在金屬加工特別重要,當材料在受壓狀態下,若是產生裂縫或斷裂是不能運用在金屬成形如鍛造、輥軋(rolling)、抽制(drawing)等過程中的,展性材料能運用於衝壓和壓制,然而脆性材料和塑膠則只能用鑄造或射出成形的方式加工。  一般而言,以金屬鍵鍵結為主的金屬材質通常認為是延展性物質,材料之所以產生高延展性,是因為金屬鍵外層價電子並沒有被束縛,且原子間共享遊走於空價軌域的電子雲,這些自由電子允許金屬原子可以彼此間透過滑移通過,而不會像其他材料會產生的強排斥力,造成破裂。  延性可透過破裂應變formula_1量化,在這破裂應變是指歷經單軸拉伸試驗時的工程應變。另外還有另一種普遍的測量法,即算髮生破裂時的面積收縮百分比formula_2.。  以下列出有延展性相當良好的金屬:金、銀、鉑、鐵、鎳、銅、鋁、鋅和錫.。然而,鋼鐵的延性視合金的成分而定,碳含量越高延性下降。另外,許多塑膠材料和非晶形固體,如培樂多(Play-Doh)等,具有展性。

  金屬的延脆轉移溫度(DBTT),又稱「無延性溫度」(NDT)或稱「脆性轉變溫度」,是當金屬溫度下降至某一點時,其性質延性轉變成脆性時的溫度。通常此溫度確定需通過沖擊破裂試驗,但測量設定上沒有一套明確的標準。測驗時當到達某一點,可承受的耐破裂能量將會低於假設的某一值(通常鋼鐵傳統上設定是40J),即延脆轉移溫度。延脆轉移溫度相當重要,因為一旦金屬材料低於延脆轉移溫度時,若遭受到很大的衝擊,將會傾向產生巨大碎裂,而不會彎曲或變形。舉一個例子,鋅合金3(zamak 3)在室溫下有良好延性,但在零度以下的環境時,在衝擊下它會很容易碎裂。因此當物體若會受到工程應力,考慮選擇合適的金屬材料時,延脆轉移溫度相當重要。另外,較相似的案例是玻璃轉換溫度,它發生在玻璃和高分子上,但它的機構是否為非晶形材料而有所不同。  然而,有些金屬的延脆轉移並不會很明顯,如體心立方(BCC)晶體結構的金屬它的轉移就比面心立方(FCC)晶體結構的還來得明顯。延脆轉移溫度也受到外界因素影響,如中子輻射會造成內部結晶缺陷(lattice defect),使延性下降,延脆轉移溫度提高。

  當延性材料發生斷裂時,稱為延性斷裂(ductile fracture)。當金屬受到一作用應力,它可能是張力、應力、剪力或扭力,試品一開始將會產生塑性變形,然而隨著試品延性程度不同而有不同的斷裂面。在高延性試品中,試品會產生塑性變形,直到頸縮至斷裂。而中等延性試品形變至中等頸縮時,接著頸縮部位的中心截面會產生小孔穴,或產生微小空孔。當繼續受力變形,這些截面的小空孔會逐漸擴大,合併成一道裂縫,最後靠外部的裂縫會與軸方向呈45°剪力破壞,使破斷面呈杯錐狀斷裂。  延性斷裂對材料而言較有利,因為發生脆性破裂時,幾乎沒有預警之下就發生斷裂,且脆性材料產生裂痕後,就算不再增加作用應力,裂痕仍可自發擴大。然而,當延性材料產生裂痕,除非繼續增加作用應力,不然裂痕是不會再擴大,且延性斷裂前會產生大量形變,可提供斷裂即將來臨的警訊,以利採取預防措施。
延展性(ductility and malleability),是物質的一種機械性質,表示材料在受力而產生斷裂(fracture)之前,其塑性變形的能力。延展性是由延性、展性兩個概念相近的機械性質合稱。常見金屬及許多合金均有延展性。